,603 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



6 mois et il a été prélevé à la surface des copeaux dont on a fait l'analyse, La même 

 opération a été faite après une nouvelle période de 6 mois; j'ai trouvé : 



Teneur en carbone. 



Pi'emier Deuxième 



échantillon. , échantillon. 



Après cémentation i ,35 i ,22 



Après 6 mois i ,o5 0,96 



Après I an o,85 0,82 



» Il .semble donc bien y avoir dissolution du carbone par le fer y, même 

 à la température ordinaire, et l'on peut penser que, au bout d'un certain 

 temps, on obtiendra une masse homogène. 



» Enrésiuné, ces nouvelles recherches sur la cémentation montrent que : 



» 1° L'azote, contenu dans la boîte de cémentation et qui intervient 

 dans l'utilisation de certains céments en formant un cyanure, ne s'épuise 

 pas; au contraire, les céments renfermant les sels de potassium ont une 

 vitesse de pénétration non constante ; 



» 2° Les éléments dissous dans le fer retardent la cémentation, tandis 

 que ceux qui, d'après de nombreuses recherches, paraissent être à l'état 

 de carbure double avancent la cémentation ; 



» 3" Le fer y dissout bien le carbone à la température ordinaire. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la production de mélanges isomorphes de chaux 

 et de lithine. Note de M. P. Lebeau, présentée par M. H. Moissan. 



« La décomposition d'un mélange de carbonate de calcium et d'un car- 

 bonate alcalin sous l'action de la chaleur et du vide nous a toujours donné 

 de la chaux pure, en fragments transparents, à contour irrégulier ('), sauf 

 dans le cas du carbonate de lithium qui, additionné de carbonate de cal- 

 cium, nous a fourni des résultats différents. Le produit de la décomposition 

 renferme toujours de la lithine, ainsi qu'il nous a été permis de le constater 

 dans les expériences que nous réunissons dans le Tableau ci-après. 



» Pour rendre plus facile la comparaison des résultats, nous avons 

 représenté de la même manière la composition du mélange initial et du 

 mélange final, par le rapport moléculaire des deux oxydes en présence. 



(•) Lkbkal-, Comptes rendus, t. GXXXVllI, 1904. p. i^gÔ. 



